実験後の空洞体積の直接評価結果でも,リンキング型の方がガス化領域が拡大していることを確認した。リンキング方式の方が,炭層内にき裂を連続的に進展させやすいためと考えられる。エネルギー回収率の評価では,実験前後の供試体質量差から求めたエネルギー回収率と比較検討を行った。その結果,両者の誤差は約10%で,検討した手法によりエネルギー回収率や燃焼ガス化領域の石炭消費量を推定できることがわかった。以上の結果より,検討した化学量論法よる回収エネルギー評価手法は簡便で,実用的であることが明らかになった。水熱処理を200°Cから380°Cの範囲で行った。13C-NMR,熱分析を行った結果,高品位化が認められ,処理温度をより高く設定することで炭素量,固定炭素,燃料比,芳香族炭素指数が上昇した。300°C以上の温度で処理した場合湿度の変化に影響を受けず低い水分と高い発熱量が維持され,250°C以下の温和な条件での処理はエネルギー回収率と固体歩留まりの点で有利であった。水熱処理の際少量のアルカリを添加することで,改質炭のガス化速度を2倍以上速く出来る一方,灰分はむしろ低下させることが出来た。添加量を増やすとアレニウスプロットの傾きが小さくなり,このときフェノール性水酸基が減少に転じガス化の反応パスに変化が生じたものと考えられる。